27 



Die Commission führt in ihrem Gutachten ferner noch die 

 Resultate verschiedener mit dem Meteoreisen von Descubridora 

 angestellter Versuche an, von welchen die nachfolgenden Angaben 

 hier eine Stelle finden mögen. 



Die bei den Versuchen benutzten Stücke des Meteoreisens 

 zeigten vorzugsweise eine prismatische oder eubische Gestalt und 

 auch der Bruch derselben liess eine solche erkennen. 



Der Widerstand des Eisens gegen Zerbrechen durch Druck 

 (ruptura por compresion — die relative Festigkeit — ) war = 

 38 Kg., jener gegen Zerreissen durch Ausdehnung (ruptura por 

 extension — die relative Festigkeit — ) aber = 40 Kg. auf den 

 Querschnitt von 1 Quadratmillimeter. Der aus dem Meteoreisen 

 gefertigte Draht zeigte eine ausserordentlich grosse Elasticität, 

 denn bei den verschiedenen, während den Zerreissungsversuchen 

 vorgenommenen Messungen der eingetretenen Ausdehnung nahm 

 der Draht, selbst auch kurz vor der Zerreissung, wieder seine 

 anfängliche Länge an, und die Beobachtung ergab auf das Deut- 

 lichste, dass die Verlängerung im Verhältniss der Belastung zu- 

 nahm. Im Augenblick des Zerreissens des Drahtes zeigte der 

 Querschnitt an der Stelle der Zerreissung eine Verminderung 

 seiner ursprünglichen Grösse von 0,70 — 0,75 und es entwickelte 

 sich eine Wärmemenge, welche das hunderttheilige Thermometers 

 um 0,50—0,75° steigerte. 



Der Modulus oder das Maass der Elasticität des Drahtes er- 

 gab für den Quadratmm. — 7436,17 Kg., so dass in dem ver- 

 hältnissmässig kleinen Werthe dieses Modulus dem vorangegebe- 

 nen hohen Grade der Elasticität des Eisens gegenüber, ein Wider- 

 spruch zu liegen scheint, welchen die Commission jedoch als 

 verschwindend bezeichnet, wenn man berücksichtige, dass der 

 Draht sich schon bei Einwirkung einer geringen Kraft verlängere, 

 seine frühere Ausdehnung aber eben so leicht wieder annehme, 

 sobald die Krafteinwirkung auf denselben aufhört. 



Um die durch das Zerreissen des Drahtes hervorgebrachten 

 Veränderungen festzustellen, unterwarf man einen der Drähte 

 fünf verschiedenen Versuchen, bei welchen das Zerreissen unter 

 Einwirkung der im Verhältniss von 1 zu 1,13, zu t,22, zu 1,32, 

 zu 1,42 zunehmenden Belastung erfolgte, so dass die Wider- 

 standsfähigkeit sich also steigerte, die Elasticität aber sich ver- 



